142 



Salzen leichtschmelzbare Röhren verwendet werden konnten, 

 mussten die übrigen Versuche stets in schwerschmelzbaren 

 Glasröhren vorgenommen werden. *) 



Je mehr Substanz zu einer jedesmaligen Umsetzung ver- 

 wendet wird, desto mehr Zeit ist voraussichtlich zur gleich- 

 massigen und vollständigen Substitution erforderlich. Kamen 

 bei der 3 monatlichen Einwirkung je 11 — 12 grm Kryolith in 

 Anwendung, so wurden in der zweiten Versuchsreihe in An- 

 betracht der verhältnissmässig kurzen Dauer von 6 Tagen nur 

 etwa 2 grm Material zu jedem Versuche genommen. Die mit 

 Kryolithpulver, der heiss gesättigten Lösung und einem Ueber- 

 schuss an festem Salz beschickten Röhren wurden der Tem- 

 peratur von 180° — 190° C. 6 Tage lang, täglich während 

 10 Stunden, ausgesetzt. 



Die auf die eine oder andere Weise erhaltenen Producte 

 wurden durch Decantation und langes Auswaschen sorgfältig 

 gereinigt und über Schwefelsäure getrocknet; da sie jedoch, 

 wie mehrere Versuche feststellten, beim Erhitzen auf 100" 

 nicht wesentlich an Gewicht verloren, so wurden alle gleich- 

 massig im Luftbade bei 100° C. getrocknet und dann der 

 quantitativen Analyse unterworden. 



Analytisches Verfahren. 



Die qualitative Prüfung hatte ergeben, dass neben den 

 Bestandtheilen des Kryolithes : Aluminium, Natrium und Fluor, 

 in den einzelnen Fällen noch Baryum, Strontium, Calcium oder 

 Magnesium vorhanden waren. 



Zum Behufe der quantitativen Analyse wurden der Kryo- 

 lith und sämmtliche Umsetzungsproducte im Platintiegel mit 

 concentrirter Schwefelsäure aufgeschlossen. Die Einwirkung 

 der letzteren auf die Substanzen war sehr heftig. Fluor- 

 wasserstoffsäure entwich unter Aufschäumen der Masse in 

 Menge; um daher einem durch die heftige Reaction bedingten 

 Verstauben des feinen Mineralpulvers vorzubeugen, wurde das- 

 selbe mit wenigen Tropfen Wasser zu einem Brei angerührt 

 und nun langsam Schwefelsäure hinzugefügt. Unter gelindem, 

 vom Tiegeldeckel her erfolgendem Erwärmen und häufigem 

 Umrühren mit einem Platinstabe wurde längere Zeit digerirt, 

 der Säure - Ueberschuss abgefächelt und der fast zur Trockne 



J ) Zahlreiche in dieser Richtung gemachte Erfahrungen lehren, 

 dass die Haltbarkeit der mit Salzlösungen bei hohen (aber gleichen) 

 Temperaturen erhitzten Röhren in geradem Verhältniss wächst mit der 

 Löslichkeit der Salze. Reines Wasser greift das Glas noch »weit 

 stärker an. 



